标题：铟
元素信息
铟（英文：indium） 拼音：yīn　化学式：In原子序数49，原子量11⒋82，属周期系ⅢA族。1863年F.赖希和H.T.里希特为了寻找铊而研究闪锌矿，用处理矿物所得的硫化物进行光谱分析，发现一条靛蓝色光谱线，他们认为属于一种新的化学元素，其英文名称的含义是“靛蓝色”。
中文名称：铟[1]
中文别名：铟锭/按钮[1] 
英文名称：Indium atomic absorption standard solution[1]
英文别名：indium coating quality balzers; IndiumpowderNmesh; IndiumfoilNmmthickcagxmm; IndiumwireNmmdiacagm; IndiumshotNmmteardrops; Indiumpiecesirregular; Indiumingot; IndiumshotNmm; Indium foil (99.99%); Indium wireS50-0900; Indium shot (99.9%) 4mm tear drops; Indium shot (99.9999%) 4-8mm; Indium shot (99.99%) 4mm tear drops; Indium; trihydridoindium[1]
  铟
CAS号：7440-74-6
EINECS号：231-180-0
分子式：In
分子量：114.818
从常温到熔点之间，铟与空气中的氧作用缓慢，表面形成极薄的氧化膜，温度更高时，与氧、卤素、硫、硒、碲、磷作用。大块金属铟不与沸水和碱反应，但粉末状的铟可与水作用，生成氢氧化铟。铟与冷的稀酸作用缓慢，易溶于浓热的无机酸和乙酸、草酸。铟能与许多金属形成合金。铟的氧化态为+1和+3，主要化合物有In2O3、In（OH）3，与卤素化合时，能形成一卤化物和三卤化物。
银灰色质软的易熔金属。熔点156.61℃。沸点2060℃。相对密度d7.30。溶于浓无机酸，极微溶于氢氧化钠溶液，不溶于水。在地壳中含量为10%，铟单独的矿物极少，绝大多数伴生于锡、铅、锑、锌等矿中。[2]
安全信息
安全信息危险品标志 C,Xn,F,Xi危险类别码 25-26-34-36/37/38-20/21/22-20-11-36/38安全说明 9-16-36/37/39-36-26-45-28危险品运输编号 UN 3089 4.1/PG 2WGK Germany 3RTECS号NL1050000HazardClass 8PackingGroup III毒害物质数据7440-74-6(Hazardous Substances Data)[2]
医学应用
适应症：肝、脾、骨髓扫描用铟胶体。脑、肾扫描用铟－DTPA。肺扫描用铟Fe（OH）**3颗粒。 胎盘扫描用铟Fe抗坏血酸。 肝血池扫描用铟输铁蛋白。
类别：放射性核素诊断用药。[3]
汉字信息
铟 
繁体字：铟 
拼音：yīn　
注音：ㄧㄣ 
简体部首：钅，部外笔画：6，总笔画：11
繁体部首：金
五笔86&98：QLDY　
仓颉：OPWK　
郑码：PJD　
笔顺编号：31115251341　
四角号码：86700　
UniCode：CJK 统一汉字 U+94DF铟 繁体字：铟 添至备忘录
拼音：yīn　注音：ㄧㄣ 
简体部首：钅，部外笔画：6，总笔画：11
繁体部首：金
五笔86&98：QLDY　仓颉：OPWK　郑码：PJD　
笔顺编号：31115251341　四角号码：86700　UniCode：CJK 统一汉字 U+94DF
  铟  铟
词典释义
基本字义
● 铟
（铟）
yīnㄧㄣˉ
◎ 一种金属元素，质软，能拉成细丝。可作低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。
详细字义
◎ 铟
铟 yīn 
〈名〉
一种软的有延展性的易熔银白色金属元素，原子序数49，不易失去光泽，与铝和镓类似，主要是三价，在闪锌矿和其他矿石中有很小量存在，主要作飞机用的涂敷铅的银轴承的镀层 [indium]——元素符号In
物理性质
颜色和状态：银白色金属
声音在其中的传播速率（m/S）：1215
密度：7.31克/厘米3
熔点：156.61℃
沸点：2080℃
莫氏硬度：1.2 
电离能 (kJ /mol) ：5.786电子伏特
M - M+ 558.3 
M+ - M2+ 1820.6 
M2+ - M3+ 2704 
M3+ - M4+ 5200 
M4+ - M5+ 7400 
M5+ - M6+ 9500 
M6+ - M7+ 11700 
M7+ - M8+ 13900 
M8+ - M9+ 17200 
M9+ - M10+ 19700 
其它：稀散元素之一，有延展性，比铝软。  铟
化学性质
元素原子量：114.8
元素类型：金属
原子体积(立方厘米/摩尔)：15.7
原子序数：49  铟元素符号：In
相对原子质量：114.8
核内质子数：49
核外电子数：49
核电荷数：49 
氧化态：
主要：In+3 
其它：In+1,In+2 
质子质量：8.1977E-26
质子相对质量：49.343
所属周期：5
所属族数：ⅢA
摩尔质量：115g/mol
外围电子排布：5s2 5p1
核外电子排布：2,8,18,18,3
电子层：K-L-M-N-O
晶体结构：晶胞为四方晶胞。  铟
晶胞参数：
a = 325.23 pm 
b = 325.23 pm 
c = 494.61 pm 
α = 90° 
β = 90° 
γ = 90° 
原子半径：2
其它：易溶于酸或碱；不能分解水；在空气中很稳定；燃烧时会发生鲜紫色的火焰。
铟在地壳中的含量为1×10-5%，它虽然也有独立矿物，硫铟铜矿（CuInS2）、硫铟铁矿（FeInS4）、水铟矿[In（OH）3]，但量极少，绝大部分铟都分散在其他矿物中，主要是含硫的铅、锌矿物，闪锌矿中铟的含量为0.0001%～0.1%，铅锌冶炼厂和锡冶炼厂都能回收铟。
辅助资料
元素来源：主要以微量存在于锡石和闪锌矿中，用化学法或电解法由闪锌矿制得。
元素用途：质软，能拉成细丝。纯态的金属铟几乎没有什么商业价值，主要用于制造合金，以降低金属的熔点。铟银合金或铟铅合金的导热能力高于银或铅。可作低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。主要作飞机用的涂敷铅的银轴承的镀层。铟箔往往插入核反应堆中以控制核反应的进行，铟箔在反应堆中与中子反应后便呈现放射性，其呈现放射性的速度，可作为测量和反应进行的一个有价值的参数。
元素在太阳中的含量（ppm）：0.004 
元素在海水中的含量（ppm）：太平洋表面 0.0000001  铟地壳中含量（ppm）：0.049
发现过程
1863年，德国的赖希和李希特，用光谱法研究闪锌矿，发现有新元素，即铟。
铊被发现和取得后，德国弗赖贝格（Freiberg）矿业学院物理学教授赖希由于对铊的一些性质感兴趣，希望得到足够的金属进行实验研究。他在1863年开始在夫赖堡希曼尔斯夫斯特（Himmelsfüst）出产的锌矿中寻找这种金属。这种矿石所含主要成分是含砷的黄铁矿、闪锌矿、辉铅矿、硅土、锰、铜和少量的锡、镉等。赖希认为其中还可能含有铊。虽然实验花费了很多时间，他却没有获得期望的元素。但是他得到了一种不知成分的草黄色沉淀物。他认为是一种新元素的硫化物。
只有利用光谱进行分析来证明这一假设。可是赖希是色盲，只得请求他的助手H.T.李希特进行光谱分析实验。李希特在第一次实验就成功了，他在分光镜中发现一条靛蓝色的明线，位置和铯的两条蓝色明亮线不相吻合，就从希腊文中“靛蓝”（indikon）一词命名它为indium（铟）（In）。两位科学家共同署名发现铟的报告。分离出金属铟的还是他们两人共同完成的。他们首先分离出铟的氯化物和氢氧化物，利用吹管在木炭上还原成金属铟，于1867年在法国科学院展出。
铟在地壳中的分布量比较小，又很分散。它的富矿还没有发现过，只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在，因此它被列入稀有金属。  铟
危险性
重金属，有轻微毒性。
健康危害：
铟比铅还毒。美国和英国已公布了铟的职业接触限值均为0.1 mg/m3[11]。而这两个国家铅的标准为0.15 mg/m3。说明铟的毒性不可轻视。液晶显示器含有铟，据新华社消息，28岁的黄力（化名）就职于江苏一家生产手机液晶显示屏的企业，主要工作是将一些金属粉喷在液晶屏幕模板上.工作两年后，他经常呼吸困难、 喘不过气来，检查发现肺部布满雪花状的白色颗粒物.经过半年多时间的医学循征，呼吸科专家认为，黄力是罕见的铟中毒，他血液里的铟是常规的300倍。黄力肺里的粉尘颗粒无法抽出，所以肺部功能很难恢复，而且还在不断地自我排出蛋白质。所以每隔一个月就要到医院进行一次全肺灌洗，否则就可能旧病复发，有生命危险。
环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险：可燃，具刺激性。
常见用途
铟锭因其光渗透性和导电性强，主要用于生产ITO 靶材（用于生产液晶显示器和平板屏幕），这一用途是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%。
其次的几个消费领域分别是：电子半导体领域，占全球消费量的12%；焊料和合金领域占12%；研究行业占6%。另，因为其较软的性质在某些需填充金
属的行业上也用于压缝。如：较高温度下的真空缝隙填充材料。
医学：肝、脾、骨髓扫描用铟胶体。脑、肾扫描用铟－DTPA。肺扫描用铟Fe（OH）**3颗粒。胎盘扫描用铟Fe抗坏血酸。肝血池扫描用铟输铁蛋白
产地分布
中国是世界上铟锭主要生产地，此外全球还有美国、加拿大及日本等国生产。
中国的铟分布在铅锌矿床和铜多金属矿床中，保有储量为13014t，分布15 个省区，主要集中在云南（占全国铟总储量的40%）、广西（31.4%）、内蒙古（8.2%）、青海（7.8%）、广东（7%）。
尚未发现铟的单独矿床，它以微量伴生在锌、锡等矿物中。当其含量达十万分之几，就有工业生产价值，主要是从闪锌矿中提取。另外，从锌、铅和锡生产的废渣、烟尘中也可回收铟。
无机材料铟可以形成类似碳键的化学键
《Science》杂志上，英国科学家发表论文，声称他们在铟原子间形成了铟-铟单键组成的长链。这个发现非常令人惊讶，因为一般只有元素周期表中第14列的元素（碳族元素）才能形成这种化学键。所有的生命系统和大多数聚合物都含有碳元素，这也是因为只有碳这样的元素才能形成这种化学键。
英国伦敦帝国学院和苏塞克斯大学的研究人员们制备的这种新的铟化合物中含有与众不同的电子结构，这种结构允许元素周期表中的第13列元素（硼族元素）形成类似碳有机物的聚合物。
研究人员们还认为，硼族元素聚合物的电子学性质可以用来制造那些类似固体半导体的新型电子学元件，例如发光二极管和太阳能电池。一种可溶解的铟聚合物可以很容易取代碳族元素的地位，而且生产这种铟聚合物不需要像固体电子器件那样的高温低压条件。
伦敦帝国学院化学系的Mike Hill博士说：“我们制造的化合物具有出人意料的稳定性，而且生产它们的过程也很简单。它可以用来解决大量的问题。”他还说：“如果你把元素周期表中的元素看作是一些颜料的话，那么我们平时只用了调色板中的某几种颜料。我们现在的工作就是要用那些平时没有用到的颜料。”
研究人员通过碘化铟和一种钾的衍生物之间的置换反应制备出了这种铟聚合物。他们正打算更深入的研究这种铟聚合物分子，并且在硼族元素化合物中形成更长或更短的链，最终利用它们制出稳定的聚合物。
提取工艺
铟的提取工艺以萃取-电解法为主，这也是现今世界上铟生产的主流工艺技术。其原则工艺流程是：含铟原料→富集→化学溶解→净化→萃取→反萃取→锌（铝）置换→海绵铟→电解精炼→精铟。
铟多数与其性质类似的锌、铅、铜和锡等共生，现已发现有自然铟、硫铟铁矿（FeIn2S4）、硫铟铜矿（CuInS2）、硫铜锌铟矿[(Cu，Zn，Fe)3(In，Sn)S4]和羟铟矿[In(OH)3]等5种含铟矿物。铟在硫化矿中的含量最高，闪锌矿是主要工业来源，铜矿、方铅矿、黄锡矿与锡石也含有较高的铟，但由于产量极少，非常分散，不能作为直接生产铟的原料，一般是从锌、铅、锡等重金属冶炼的副产物中回收生产。由于稀散金属离子在化学性质上有许多相似之处，造成分离、富集、回收上的困难，随着铟需求量不断增加，对于铟的富集、回收进行了很多的研究。
世界上铟产量的90% 来自铅锌冶炼厂的副产物。铟的冶炼回收方法主要是从铜、铅、锌的冶炼浮渣、熔渣及阳极泥中通过富集加以回收。根据回收原料的来源及含铟量的差别，应用不同的提取工艺，达到最佳配置和最大收益。常用的工艺技术有氧化造渣、金属置换、电解富集、酸浸萃取、萃取电解、离子交换、电解精炼等。当前较为广泛应用的是溶剂萃取法，它是一种高效分离提取工艺。离子交换法用于铟的回收，还未见工业化的报导。在从较难挥发的锡和铜内分离铟的过程中，铟多数集中在烟道灰和浮渣内。在挥发性的锌和镉中分离时，铟则富集于炉渣及滤渣内。
在ISP炼铅锌工艺中，精矿中的铟较大部分富集于粗锌精馏工序产出的粗铅中，回收富铟粗铅的铟，一直采用碱煮提铟工艺，存在生产能力小、生产成本高、金属回收率低等缺点。
为了简化铟的提取流程，降低生产成本，提高金属回收率，针对原有的提铟生产工艺，本项目通过条件试验、循环实验及综合试验，研究开发了“富铟粗铅电解－铅电解液萃铟”提取工艺，确定了新工艺的最佳工艺参数。工艺流程为：粗铅熔化铸成极板，装入电解槽通电进行电解，阳极中的铟溶解进入电解液，当铟富集到一定浓度后，抽出电解液进行萃取、反萃，富铟反萃液经pH调节、置换、压团熔铸后得到粗铟。
应用领域
铟称得上“合金的维生素”，铟合金可用作钎焊料，铟是无铅焊料新的重要添加元素，世界无铅焊料的发展趋势有利于铟钎焊料的应用。利用铟合金熔点低的特点还可制成特殊合金，用于消防系统的断路保护装置及自动控制系统的热控装置；添加少量铟制造的轴承合金是一般轴承合金使用寿命的4－5倍；铟合金还可用于牙科医疗、钢铁和有色金属的防腐装饰件、塑料金属化等方面。
由于铟具有较强的抗腐蚀性及对光的反射能力，可制成军舰或客轮上的反射镜。铟对中子辐射敏感，可用作原子能工业的监控剂量材料，用在原子能工业的铟，大约与电子工业上的用量相近。
铟可在蓄电池中作添加剂，在无汞碱性电池中作为缓蚀剂，可使电池成为绿色环保产品。铟在防止雾化层方面的用量不断增加，铟涂层最初是在汽车制造业中采用，有可能普及到工业及高档民用建筑业中去。日本索尼公司发明了以铟代替钪的新阴极，这样每根电子枪的成本就降到了掺钪电子枪的十分之一左右。因此，在电视机大功率输出、长寿命方面，铟的应用发展前景引人注目。
在光电子领域，铟及其化合物半导体具有广泛的用途。在铟基Ⅲ-V族化合物半导体如锑化铟（INSB）、磷化铟（INP）、砷化铟（INAS）等中，研究和应用最早的是锑化铟（INSB），而最受重视并具有潜在应用前景的是磷化铟（INP），它在微波通讯向毫米波通讯方面，作为光纤通讯的激光光源和异质结太阳能电池材料方面，都有突破性进展，展现了铟应用的可喜前景。锑化铟和砷化铟在红外探测和光磁器件方面也有重要用途。在太阳能电池中，含铟化合物薄膜材料正异军突起，以其高转换率、低成本、便于携带等优势受到瞩目。
铜铟硒（CIS）等I-Ⅱ-Ⅵ三元化合物薄膜半导体材料，由于有价格低廉、性能良好和工艺简单的优点，将成为今后大力发展太阳电池工业的一个重要方向，促使铟在该领域的应用不断增大。以信息技术为中心的新产业已经兴起，铟锡氧化物（ITO）是各类平板显示器不可缺少的关键材料，全世界的铟有75%左右消耗在这方面，未来仍然大有作为。不仅如此，随着铟的提取、加工技术不断进步，生产成本的降低，铟的应用还在继续拓展
投资前景
铟在世界属于稀缺资源。全球预估铟储量仅5万吨，其中可开采的占50%。由于未发现独立铟矿，工业通过提纯废锌、废锡的方法生产金属铟，回收率约为50-60%，这样，真正能得到的铟只有1.5-1.6万吨。
基于铟的稀缺和不可替代性，美国从1985年开始金属铟的储备。2007年，日本也将铟列入战略储备金属名单。中国拥有世界上80%的铟储量，却没有铟的定价权，走私情况猖獗，走私量甚至大于正常出口量。中国对铟资源的保护还有待加强。
上世纪二三十年代，铟首先应用于合金材料的生产。八十年代，铟被大量用于电子工业。至06年，铟的用量逾千吨，广泛用于发光材料、半导体轴承制造。铟作为一种优良的改性剂，有“金属维他命”之称。良好的商品属性支撑了铟的金融属性的开发。
铟具有很好的保值性能。当前，一些金融部门、南方的投行已经接受铟作为融资工具进行抵押贷款。
铟还可以作为投机工具活跃于资本市场。一般金属行情波动周期为5-7年，而铟则相对的具有很好的价格波动性。每年铟价会有两轮涨势。由于日本是目前最大的铟消费国，每年4月份日本的通关优惠政策会导致日本采购大增，铟价暴涨。而11月底前日韩企业则会为第二年生产提前2-3月大量采购，价格也会小涨。从2001年1月至今，铟价涨跌可为跌宕起伏，最低时只有50美元/千克，最高达到1050美元/千克。如此波动的行情有利于投机者利用金融杠杆进行有效操作，获取大量利益。
未来，铟还可能与股票债券等硬性资产相提并论，用作风险规避。铟与银价值非常相近，而相比之下铟更加稀缺。铟优于黄金投资的理由还在于，金价已经到达一个高位，绝无翻倍可能（全球黄金储量以16万吨计，接盘需要79万亿美元，这显然是不可能的），而铟的储量则只有1.5万吨，用量却以每年20-30%的比率上升，未来价格有翻倍可能，甚至会回到1000美元的高位。尽管短期内市场暂时疲软，但长期来看，如果没有强力的替代材料出现，铟的价格总会有所突破
铟锭
产品名称铟锭 
执行标准YS/T257－1998 
牌　号 In99.993 In99.97 In99.9
主要用途 供制作多种合金、特殊焊料、涂层、生产高纯铟等。
性　状 银白色金属，质软，可塑性、延展性好。密度7.31g/cm3，熔点156.2℃ 
产品规格 2000g±100g
高纯铟
产品名称高纯铟 
执行标准YS/T264－1994 
牌　号 In－05(In>99.999%) In－06(In>99.9999%)
主要用途 用于制作半导体化合物、高纯合金及半导体材料的掺杂剂等。
性　状 银白色金属，质软，可塑性、延展性好。密度7.31g/cm3，熔点156.2℃。
产品规格 2000g±100g
氧化铟
氧化铟：Indium （Ⅲ） oxide 
分子式（Formula）：In2O3 
分子量(Molecular Weight）：277 
氧化铟
.64 
CAS No.：1312-43-2 
质量指标（Specification) 
外观（Appearance）：浅黄色粉末 
含量（Purity）：99.99% 
包装（Package）：20公斤/袋 
产地（Orgin）：上海
氯化铟
药品名称 氯化铟[113mIn 
拼音名 Lühuayin[?In] Zhusheye 
英文名 INDIUM [113mIn] CHLORIDE INJECTION 
来源（分子式）与标准 该品为氯化铟[113mIn]的无菌溶液。
铟[113mIn]是由锡[113Sn] 衰变而得。将经过堆照制备的放射性四氯化锡[113Sn] 溶液吸附在水合氧化锆交换柱上，即制成铟[113mIn]发生器。使用时，在无菌操作条件下，用灭菌的0.05mol/L 盐酸溶液洗脱铟[113mIn]发生器，即得氯化铟[113mIn]注射液，其放射性活度，按标签 
三氯化铟
（或说明书）上记载的时间，应为标示量的90.0～110.0%。
性状：该品为无色澄明液体。
检查：pH值，应为1.3 ～1.5 
含锆量：对照溶液的制备精密称取氯化锆酰（ZrOcl2.8H2O）适量，加0.05mol/L盐 酸液使溶解并稀释成每1ml 中含锆（Zr)20μg 的溶液，即得。
测定法：
精密量取对照溶液与供试品的溶液各1.0ml ，分别置5ml 量瓶中，各加入 1mol/L硫酸溶液 0.5ml与0.05%二甲酚橙溶液1.0ml，加水稀释至刻度，摇匀，静置10分钟，照分光光度法（附录Ⅳ A），在535nm 的波长处分别测定吸收度，计算，即得。每 1ml中含锆量不得过20μg。
其他：应符合注射剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ B）。
【放射性核纯度】：取该品，照放射性核纯度测定法（附录ⅩⅢ）测定，含113Sn 不得过0.1 %。
【放射化学纯度】：取该品适量，以85%为甲醇为展开剂，照放射化学纯度测定法 （附录ⅩⅢ第一法）试验，氯化铟[113mIn]的放射化学纯度应不低于98%（Rf值为0.0 ～0.1）。
【放射性浓度】：取该品，照放射性浓度测量法（附录ⅩⅢ）测量，每20ml的放射 性活度应不低于370MBq。
鉴别：⑴ 取该品适量，照γ谱仪法（附录ⅩⅢ）测定，其主要光子的能量为 0.392MeV。
⑵ 取该品，照放射化学纯度项下的方法测定，在Rf值为0.0 ～0.1 处有放射性主峰。
类别：放射性诊断用药。
剂量：静脉注射　一次74～148MBq 
贮藏：铟[113mIn]发生器应密闭、保持无菌，各接管应密封，外层包有足够厚 度的铅防护套，以使发生器表面辐射水平符合防护规定。